SÉANCE DU l3 JUILLET 1908. IO7 



primaires jouissent de la propriété de les décomposer catalytiquement au- 

 dessous de 360". Pour quelques-uns, cette décomposition a lieu à la manière 

 des métaux divisés, avec formation d'aldéhyde etd'hydrogène. Pourd'autres, 

 elle consiste en une déshydratation, mettant en liberté le carbure éthylé- 

 nique. Enfin un troisième groupe d'oxydes fournit simultanément les deux 

 réactions. 



Afin de permettre la comparaison des aptitudes catalysantes des divers 

 oxydes, nous rapportons tous les résultats consignés ci-dessous aux condi- 

 tions expérimentales qui ont été précisées dans notre Note du 29 juin dernier. 

 Les volumes de gaz indiqués sont ceux obtenus par minute, avec l'alcool 

 éthylique, à des températures voisines de 3'io''-35o°. Notons comme indi- 

 cation utile que le cuivre réduit léger, employé dans ces conditions, fournit 

 110""" d'hydrogène par minute. 



I. Oxydes catalyseurs dés hydro gênant s. — C'est à ce groupe, peu nom- 

 breux, qu'appartient Voxyde manganeur vert pâle MnO, obtenu soit en 

 réduisant par les alcools les oxydes supérieurs de manganèse ('), soit en 

 chauffant vers 4 5o° le carbonate manganeux dans un courant prolongé de 

 vapeurs d'alcool. Il catalyse les alcools primaires à la manière du cuivre, 

 mais bien moins vite : à 35o°, il y a seulement par minute 3""', 5 d'hydro- 



gène dégagé. 



C'est à cette catégorie qu'il convient de rattacher certains oxydes qui ne 

 sont que lentement réduits par les alcools, savoir l'oxyde stanneux SnO et 

 l'oxyde de cadmium CdO. 



Voxyde stanneux OTAXi^è, obtenu en réduisant rapidement l'oxyde stan- 

 nique SnO- par les vapeurs d'alcool, fournit 45'"' d'hydrogène, contenant 

 seulement de petites proportions d'anhydride carbonique issu de la réduction 

 lente à l'état de métal. Après 12 heures de passage, des globules d'étain 

 apparaissaient nettement dans l'oxyde, le dégagement gazeux était abaissé 

 à 22"'"'' par minute. 



Voxyde de cadmium est réduit plus vite que l'oxyde stanneux : mais le 

 cadmium métallique produit, qui communique à l'oxyde une teinte ver- 

 dâtre, et qui se subhme en partie, possède lui-même un pouvoir catalyseur 

 analogue à celui de l'oxyde. La formation d'aldéhyde demeure donc à peu 

 près constante. Au début, il y a 20™' de gaz dégagé dont ri""', 2 d'hydro- 

 gène et 8™', 8 d'anhydride carbonique. 10 minutes après, il se dégage par 



(") Voir notre Note du 6juillel. 



